il 



klees. Ammonium ôxyd eine weitere Verànderung erlei- 

 den wùrden, lôste man sowohl die A- Zirkonerde, als 

 die B- Zirkonerde, nochmals in ihrem Aequivalente Salz- 

 saure und fàllte, ganz wie vorstehend, nochmals durch 

 oxalsaures Ammoniumoxyd. Die oxalsaure A- Zirkonerde 

 hatte jetzt nach dem Glùhen ein spec. Gw. von 5,47 

 und ihr Sulfat enthielt nun 42,92% Zirkonerde. 



Die bei diesem Versuche durch Ammoniak gefàllte B- 

 Zirkonerde hatte nach dem Glùhen ein spec. Gw. von 

 4,47 und ihr Sulfat enthielt 41,22% Basis. 



Das Résultat dieser Versuche war daher, dass die Zir- 

 konerde durch fraktionirte Fàllung mit oxalsaurem Am- 

 moniumoxyde in zwei verschiedene Erden, nàmlich in A- 

 Zirkonerde und in B- Zirkonerde gespalten werden kônne. 

 Die A- Zirkonerde hatte eine ganz weisse Farbe und ein 

 spec. Gw., das bei 3 Proben zvvischen den Zahlen 5,43 

 und 5,47 schwankte und im Mittel 5,45 betrug. Ausser- 

 dem gab die A- Zirkonerde Sulphate, welche in 100 

 Theilen enthielten. 



a) 42,45 



b) 42,92 



A- Zirkonerde. 



Die B- Zirkonerde dagegen hatte eine braune Farbe. 

 Ihr spec. Gw. betrug 4,47 — 4,49 und ihr Sulfat enthielt 

 in 100 Theilen: 



a) 41,22 ) u v i i 



b) 41,62 i B " Zirkonerde ' 



Aus vorstehenden Versuchen folgt zuvôrderst, dass 

 die A- Zirkonerde als reine Zirkonerde betrachtet wer- 

 den kann, denn ihr Sulfat hat eine ganz àhnliche Zusam- 

 mensetzung, wie das Sulfat der Zirkonerde, das aus 



